H. Binder: Harz von Picea vulg. L. 585 
Resen. 
Es gilt das gleiche wie für das Rohharz, nur war es in etwas 
geringerer Menge vorhanden, nämlich zu 10,6%. 
Aetherisches Oel. 
Trotzdem der größte Teil des Oeles schon beim Schmelzen 
entfernt worden war, so bestimmten wir dennoch die Menge desselben 
auf die gleiche Weise wie beim Rohharz; die Ausbeute war 0,4%. 
Optisches Verhalten der Harzsäuren. 
Die Bestimmungen des optischen Drehungs- 
vermögens ergaben kurz zusammengefaßt folgendes: 
1. Im Harze von Picea vulgaris L. var. montana Schur. sind 
hauptsächlich Laevopiceapimarsäuren vorhanden, wieauch John 
Köhler!) beobachtet hat, daß Laevopimarsäuren allgemein im 
Harze der Rottanne vorkommen neben Sapinsäuren. 
2. Die Säuren des ungeschmolzenen Harzes, nach der Methode 
von Tschirch isoliert, drehen schwächer nach links als die 
des geschmolzenen; die Summe der ersteren beträgt — 429 237, 
die der letzteren — 108° 32°. 
3. Die mit 70%igem Alkohol isolierten Säuren weisen dasselbe 
Drehungsvermögen auf, es konnte also aus beiden Harzen dieselbe 
Säure isoliert werden. 
4. Die Summe des [&]pn der nach Methode A (siehe Arbeits- 
plan) gewonnenen Krystalle des Rohharzes ist ungefähr gleich der 
der Säure nach der Methode von Tschirch gewonnenen Körper 
des geschmolzenen Harzes, nämlich — 97024’ und 108° 32°. Die 
Differenz ist 1108’, was gut auf die nicht untersuchten amorphen 
Substanzen des Rohharzes entfallen kann. 
ba Tschireh:. und Koch "sowie Tschrrch’ un0 
Brüning fanden die von ihnen isolierte Piceapimarsäure optisch 
inaktiv. Wir krystallisierten diesma', vor der Bleitrennung, einen 
Teil der an Natriumkarbonat gehenden Säuren des Rohharzes um 
und erhielten Krystalle, die auch optisch inaktiv waren. 
6. Zum Vergleiche, ob aus Galipot nach Methode A isolierte 
Krystalle durch Blei auch trennbar sind, behandelten wir Galipot 
wie das Rohharz; es konnten Krystalle isoliert werden, die mit 
NH,OH sofort und reichlich Nadeln lieferten. Diese Krystalle 
2, CC. 191%, 11, 2,1898: 
